( 83i ) 

 » On peut conclure de ces analyses que, dans l'affinage de la fonte, le 

 manganèse sert à expulser une grande quantité de silicium. 



» 11 résulte de toutes ces expériences que, dans les opérations d'affinage 

 telles qu'elles se pratiquent dans l'industrie : 



» i° Le phosphore des fontes n'est pas enlevé par le manganèse; 



» 2 Le soufre, même sans affinage, peut disparaître en présence du 

 manganèse; 



» 3° Le silicium est en grande partie entraîné par le manganèse lorsqu'on 

 affine la fonte. 



» Ces observations sont, du reste, confirmées par l'expérience; les 

 minerais cités plus haut et qui donnent les meilleurs aciers contiennent 

 très-souvent du soufre, mais jamais de phosphore; et, chose remarquable, 

 bien que ces minerais renferment des pyrites cuivreuses, les fontes qui en 

 proviennent ne contiennent cependant pas de soufre. 



» Là ne se borne pas cependant le rôle du manganèse; quoique ce métal 

 ne soit pas un corps aciérant, comme l'a fort bien démontré Karsten, il est 

 néanmoins incontestable qu'il a la propriété de rendre les aciers meilleurs 

 et surtout plus durables. Cette propriété est facile à expliquer en s'appuyanl 

 sur les faits que j'ai signalés dans une de mes Notes précédentes. 



» Lorsqu'on ajoute à une fonte grise, dont le charbon est en grande par- 

 tie à l'état libre, une quantité suffisante de manganèse métallique, on ob- 

 tient une fonte blanche dans laquelle le charbon est presque complètement 

 à l'état combiné. L'effet est le même dans l'acier : une dose très-faible de 

 manganèse suffit pour retenir le charbon à l'état de combinaison et donner 

 par suite au métal les propriétés qui caractérisent si nettement l'acier de 

 bonne qualité. Cependant, l'acier ne devra jamais contenir plus de y^oô c ' e 

 manganèse; au-dessus de cette limite il devient dur et cassant, la cassure 

 prend l'aspect cristallin et le métal perd une grande partie de sa ténacité. 

 Le manganèse a de plus la propriété de rendre soudables les aciers qui ne 

 l'étaient pas. 



» Les maîtres de forges font souvent, dans le but d'améliorer leurs pro- 

 duits, des mélanges de fontes ordinaires et de fontes manganésifères qui 

 sont ensuite affinées ensemble. D'après les expériences dont je viens de 

 donner les résultats, il est facile de voir que les fontes manganésifères au- 



